590 SUR LES PROPRIÉTÉS MAGNÉTIQUES 



Il faut par conséquent que le mininnum qui existait là 

 se soit transformé en un maximum, il faut également 

 que deux nouveaux petits maxima se soient formés des 

 deux côtés comme cela est figuré à la lig. 23. On voit, 

 d'après la forme des trois courbes supérieures des D, 

 comment les petits minima secondaires s'éloignent de 

 la direction de l'axe lorsque le champ augmente, et 

 l'on peut supposer que pour des champs encore plus 

 élevés, il se produira une inversion complète, de telle 

 sorte qu'alors les maxima de l'aimantation sont situés 

 sur les axes et les minima sur les diagonales. Quelques 

 expériences rapportées plus loin ont effectivement con- 

 firmé cette conclusion. De cette manière, la composante 

 normale nous permet de tirer des conclusions relatives 

 à la forme des courbes d'aimantation, et d'établir 

 des différences que l'observation directe ne permettrait 

 pas de mesurer à cause de leur faible valeur. 



Si la substance est saturée ou voisine de la satura- 

 tion, la valeur I est presque la même dans toutes les 



directions, et par conséquent on anra -^ ^ et 



aussi -r- z=z 0. Dans le voisinage de la saturation, 



le moment de torsion se rapproche d'une valeur 

 limite fixe, qui en général sera dilTérente de zéro; 

 la composante normale elle-même doit par conséquent 

 être inversement proportionnelle au champ. Le tableau 

 IV et la fig. 12 et 13 montrent que l'expérience con- 

 firme pleinement ces conclusions. 



Produisons l'aimantation de la substance en laissant 

 invariable la direction du champ; nous aurons: 



■/"• 



dli. 



